p-ISSN   : 2086-7352
Diterima : 11 Desember 2022 | Selesai Direvisi : 07 Januari 2023 | Disetujui : 21 Januari 2023 | Dipublikasikan : Juli 2023 DOI : http://dx.doi.org/10.24853/jk.14.2.9-18 Copyright © 2023 Jurnal Konstruksia This is an open access article under the CC BY-NC licence ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )

## Pengaruh Penambahan Sika Grout pada Balok Beton Bertulang dengan Kondisi Spalling
Sugira Said 1 , Rudy Djamaluddin 1 , dan Rita Irmawaty 1
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Jl. Malino No. 8F, Gowa, 92171 Email korespondensi: sugirasaid17@gmail.com

## ABSTRAK
Grouting merupakan metode perbaikan kerusakan struktur yang sering kali digunakan saat ini karena menerapkan standar corps of engineering CDR C-621 dan ASTM C-1107. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan sika grout pada balok beton yang telah  mengalami  kondisi spalling .  Dalam  penelitian  ini  digunakan  SikaGrout  215  yang mempunyai  karakteristik  tidak  susut,  tidak  korosif,  dan  dapat  mengalir  dengan  baik sehingga dapat dengan mudah mengisi bagian-bagian kecil pada beton dimana digunakan benda uji berupa balok beton bertulang dengan dimensi 150 mm x 200 mm x 3300 mm, mutu beton yang digunakan 20 MPa. Benda uji yang dibuat dalam dua variasi yaitu balok beton bertulang tanpa grouting yang berfungsi as balok kontrol diberi simbol BK sebanyak 3 buah. Variasi kedua balok beton bertulang dengan penambahan sika grout pada daerah tarik balok dan diberi simbol BGR sebanyak 3 buah balok. Hasil penelitian menunjukkan beban  maksimum  balok  BGR  menurun  47,62%  dibandingkan  balok  BK,  hal  ini menunjukkan  bahwa  penggunaan grouting pada  balok  yang  mengalami  kerusakan  tidak mampu meningkatkan kapasitas kekuatan beton tetapi hanya berfungsi sebagai perbaikan untuk menutupi beton yang mengalami spalling agar bentuknya seperti semula. Hasil uji balok BK menunjukkan bahwa semua balok mengalami kegagalan lentur sedangkan untuk balok variasi mengalami kegagalan debonding .
Kata kunci : SikaGrout 215, Beton Bertulang, Spalling

## ABSTRACT
Grouting is a structural damage repair method that is often used today because it meets the requirements of the Corps of Engineering CDR C-621 and ASTM C-1107 standards. The purpose of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  adding  sika  grout  to  concrete  beams  that  had experienced  spalling  conditions.  In  this  study,  SikaGrout  215  was  used,  which  has  the characteristics of non-shrinkage, non-corrosiveness, and good flowability so that it can easily fill small parts of the concrete. The experimental object is a concrete reinforcement beam with a size of 150 mm x 200 mm x 3300 mm and a concrete quality of 20 MPa. The test objects were made in 2 variations, namely, reinforced concrete beams without grouting, which functioned as control beams, and were given the symbol BK in as many as 3 pieces. variation of the two reinforced concrete beams with the addition of sika grout in the beam tension area and given the  BGR  symbol  for  3  blocks.  According  to  the  findings,  the  maximum  load  of  BGR  beams decreased by 47.62 % compared to BK beams. This indicates that the use of grout on damaged beams  is  not  able  to  increase  the  strength  capacity  of  the  concrete  but  only  serves  as  an improvement to cover the concrete that is experiencing spalling so that it returns to its original shape. The test results for BK beams show that all beams experience flexure failure, while the variation beams experience debonding failure.
Keywords : SikaGrout 215, Reinforced Concrete, Spalling

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami  tantangan  yang  signifikan. Dalam industri konstruksi, beton merupakan  material  berharga  yang banyak  digunakan.  Hal  ini  dikarenakan keunggulan  beton  itu  sendiri,  seperti kemudahan  penggunaannya  di  tempat kerja.  Namun,  ada  banyak  sekali  desain bangunan  yang  menunjukkan  penurunan kualitas  selama  tahap  awal  operasi. Terdapat  retakan  tambahan  dan  korosi pada  tulangan  beton  akibat  zat-zat  yang dapat  ditimbulkan  oleh  daya  dukung struktur sehubungan dengan beban-beban yang sedang bekerja.
Penurunan kekuatan struktur yang terjadi pada suatu konstruksi beton selain karena umur  layannya,  juga  diakibatkan  oleh korosi  pada  tulangan.  Korosi  pada tulangan  memicu  beton  mengalami  retak dan pengelupasan ( spalling ).
Gambar 1. Korosi Beton [8]
Gambar 2. Spalling Beton [6]
Spalling yang  terjadi  diakibatkan  oleh volume  tulangan  yang  mengembang menekan  beton  sehingga  menyebabkan retak muncul semakin banyak
dipermukaan.  Korosi  juga  menyebabkan terjadinya  pengurangan  luasan  tulangan yang mengakibatkan penurunan kapasitas elemen  struktur.  Sehingga  dibutuhkan tulangan  eksternal  untuk  mengganti tulangan  yang  mengalami  kerusakan. Untuk mengatasi berbagai kerusakan yang terjadi maka diperlukan metode perbaikan dan  perkuatan  yang  tepat.  Umumnya perbaikan dilakukan untuk
mengembalikan  fungsi  struktur  ke performa  semula,  sedangkan  perkuatan dilakukan  sebagai  upaya  preventif sebelum  struktur  mengalami  kerusakan, sedangkan  perbaikan  struktur  dilakukan sebagai  upaya  untuk  mengembalikan fungsi struktur semula ke keadaan aslinya setelah  dilemahkan.  Perbaikan  struktur diperlukan  ketika  ada  masalah  yang menyebabkan degradasi struktur.
Grouting merupakan  metode  perbaikan kerusakan  struktur  yang  sering  kali digunakan  karena  sifatnya  yang  mirip dengan beton. Pemilihan material menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan yang tahan lama. Grouting adalah  proses  memberikan campuran  air  dan  SikaGrout  215. SikaGrout  215  merupakan  produk  bahan bangunan  yang  biasa  digunakan  dalam proyek konstruksi. Grouting yang dikerjakan tentunya membutuhkan semen grouting yang siap pakai dan mempunyai karakter  yang  tidak  susut,  tidak  korosif, dan dapat mengalir dengan baik sehingga dapat  dengan  gampang  mengisi  bagian- bagian kecil serta memenuhi persyaratan [9] standar corps of engineering CDR C-621 dan  ASTM  C-1107  yang  keseluruhannya terdapat pada Sika Grout 215.
Tujuan  dari  riset  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  sika grout  pada  balok  beton  yang  telah mengalami kondisi spalling .

## 2. LANDASAN TEORI Tinjauan pustaka
Muh Guntur Drajat (2020) [7] melakukan penelitian  tentang  studi  eksperimental perilaku lentur balok beton bertulang yang
berpengaruh  terhadap  ketebalan  semen grouting pada  daerah  tarik.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  agar  beton  menjadi lebih  baik  dan  berkembang,  mengurangi kemungkinan  kegagalan  dan  menaikkan nilai  beton  secara  umum.  Perbaikan  dan perkuatan  dilakukan  dalam  penelitian  ini dengan  mortar  semen. Grouting semen biasanya  digunakan  untuk  memperbaiki masalah  skala  besar  seperti  kekosongan pada eksisting beton. Produk grouting ini mengandung  campuran  semen,  pengisi, dan  aditif.  Bahan  yang  digunakan  dalam tahap  ini  adalah  perkamen  pasir  silika memiliki sifat yang tepat.
Hariati  dan  Yayuk  Setyaning  Astutik (2020)  [1]  melakukan  penelitian  tentang studi perbandingan kerusakan beton pada struktur  keropos  kolom  menggunakan metode grouting . Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  berdasarkan penelitian  sebelumnya  faktor  apa  saja yang  menyebabkan  kerusakan  struktur beton  dan  Analisis  hasil  perbandingan tekan  beton  dengan  metode  injeksi menggunakan  pig  mortar  215  dan campuran semen dan air. Hasil penelitian menunjukkan  kuat  tekan  optimal  untuk beton  normal  adalah  230,459  kg/cm 2 , beton  injeksi  sika  grout  215  adalah 318,532 kg/cm 2 , dan semen beton injeksi udara adalah 316,707 kg/cm 2 . Mortar sika grout  215  memiliki  densitas  yang  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  sampel lainnya.
Andi  Safirah  Annisa  Marwiji  (2021)  [2] melakukan penelitian tentang analisis pola kegagalan beton bertulang yang diperkuat dengan  material grouting dan  serat  PVA. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  retakan  pada  balok  beton lengkung yang telah diberi perlakuan PVA. Metode pada riset ini bersifat eksperimental  dengan  tulangan  beton dengan  metode  injeksi  dan  serat  PVA. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penambahan  serat  PVA  pada  penyangga GR-F  mampu  memberikan  efek bridging yang dapat mencegah lebar dan kecepatan perkembangan  retak.  Sementara  itu, modus  keruntuhan  yang  ditemui  pada
ketiga benda uji adalah keruntuhan under- reinforcement ,  yang  ditandai  dengan melelehnya  tulangan  sebelum  terjadi kerusakan beton dan kegagalan sambungan beton lepas.
Perkuatan dengan metode grouting Injeksi grouting adalah  proses  dibawah tekanan  ke  dalam  rongga,  pori-pori, retakan  dan  retakan  pada  batuan,  yang menyebabkan cairan menjadi padat secara fisik  dan  kimia  dari  waktu  ke  waktu. Metode ini merupakan metode perbaikan retak  beton,  bertujuan  untuk  mengisi ruang  kosong  sehingga  menjadi  satu kesatuan (homogen). Material yang umum digunakan adalah berbahan dasar semen. Berbagai merek grouting tersedia di pasar, termasuk Sika Grout.
Gambar 3. SikaGrout 215 [9]
Grouting merupakan  metode  perbaikan kerusakan  struktur  yang  sering  kali digunakan  saat  ini  karena  memenuhi  [9] syarat standar corps of engineering CDR C- 621  dan  ASTM  C-1107. Grouting adalah proses  memberikan  campuran  air  dan SikaGrout 215. SikaGrout 215 mempunyai karakteristik tidak susut, tidak korosif, dan cair  sehingga  dapat  dengan  mudah mengisi bagian-bagian kecil pada beton.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN Spesimen benda uji
Pada  penelitian  ini  diuji  dua  jenis  balok dengan panjang sampel 150 x 200 x 3300 mm  dan  mutu  beton  f'c  20  MPa,  hal  ini dapat  dilihat  Gambar  4  dan  Gambar  5. Setiap  varian  item  uji  terdiri  dari  3 spesimen,  3  balok  normal  dan  3  balok dengan grouting .  Balok  normal  sebagai balok  penuntun  ditunjukkan  dengan simbol  BK1,  BK2  dan  BK2.  Balok  dengan perbaikan Grouting diberi  nama  BGR1, BGR2, dan BGR3.
Tabel 1. Benda Uji
Gambar 4. Profil Memanjang dan Melintang dari Spesimen BK
Gambar 5. Profil Memanjang dan Melintang dari Spesimen BGR

## Bahan
[5]  Beton ready  mix dengan  perencanaan kuat tekan desain 20 MPa. SikaGrout 215 yang memenuhi syarat [3] standar corps of engineering CDR C-621 dan ASTM C-1107. Sika Bond, untuk meningkatkan kelekatan pada  area  sambungan  beton  lama  dan beton baru.

## Fabrikasi  dan  pengujian  spesimen benda uji
Riset  ini  dilakukan  di  Laboratorium Struktur  dan  Bahan,  Departemen  Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin,  Gowa.  Jenis  penelitian  yang dilakukan merupakan studi eksperimental laboratorium  berupa  pengujian  lentur balok dengan penambahan dengan mortar grouting .

## Gambar 6. Pembersihan dan Pengolesan Bonding Agent
Gambar 7. Pencampuran SikaGrout 215 dan Air
[3]  Semua  benda  uji  dibebani  dengan beban  monotonik  pada  dua  titik menggunakan  alat  uji  statik  berkapasitas
Kode Tipe Balok Jumlah (Buah) BK Balok Kontrol 3 BGR Balok Grouting 3
1500  kN.  Pembebanan  menggunakan kontrol  lendutan  dengan  kecepatan pembebanan  0.2  mm/detik.  Untuk mengetahui  kapasitas  lendutan  yang  ada dipasang  3  buah  LVDT  pada  sisi  bawah balok. Load  cell berkapasitas  200  kN berfungsi  membaca  pembebanan  yang terjadi.  Semua instrument tersebut terhubung  pada  data logger yang  akan menyimpan  semua  data  yang  diambil selama  pengujian  berlangsung. Set-up pengujian  balok  lentur  ditunjukkan  pada Gambar 8.
Gambar 8. Set Up Benda Uji

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Kapasitas lentur maksimum balok
Tabel  2  menunjukkan  hasil  observasi  uji kapasitas beban maksimum pada masing- masing benda uji. Beban maksimum balok kontrol dan balok perbaikan grouting .
Tabel 2. Beban Maksimum Tipe Balok Beban Ultimate (kN) Beban Maks Rata-Rata (kN) BK 1 28,12 29,74 BK 2 30,45 BK 3 30,65 BGR  1 14,73 14,39
Tipe Balok Beban Ultimate (kN) Beban Maks Rata-Rata (kN) BGR  2 14,39 BGR  3 14,06
Pada balok BK hasil pengujian didapatkan rata-rata  kapasitas  lentur  sebesar  29,74 kN  dan  pada  balok  BGR  didapatkan  rata- rata  kapasitas  lentur  sebesar  14,39  kN. Beban  maksimum  balok  BGR  menurun 47,62%  dibandingkan  balok  BK.  Hal  ini dikarenakan  mortar grouting hanya berperan  sebagai  perbaikan  beton  agar bentuknya  seperti  semula  sehingga tulangan tarik masih mengalami kerusakan  dan  tidak  bekerja  serta mempengaruhi kapasitas beton.

## Hubungan beban lendutan
Tabel  3  menunjukkan  hubungan  beban- lendutan  balok  BK  dan  BGR.  Lendutan yang  ditunjukkan  menunjukkan  lendutan yang  terjadi  pada  tengah  bentang.  Efek material  perbaikan  (mortar grouting ) dapat  diamati  dengan  membandingkan perilaku  beban  lendutan  balok  BK  dan BGR.
Tabel 3. Hubungan Beban Lendutan Tipe Balok Beban Ultimate (kN) Lendutan (mm) BK 1 28,12 51,86 BK 2 30,45 54,38 BK 3 30,65 49,74 Rata-Rata 29,74 51,99 BGR 1 14,73 70,94 BGR 2 14,39 62,38 BGR 3 14,06 37,94 Rata-Rata 32,41 57,16
LOAD CELL 200 kN 1/2P 1/2P DATA LOGGER LVDT

## Gambar 9. Grafik Hubungan - Lendutan
Gambar  9  menunjukkan  kekakuan  dari ketiga balok memiliki perilaku yang sama pada  saat  retak  awal.  Namun  setelah kondisi  retak  awal  sampai  tulangan  leleh hingga  beban  maksimum,  ketiga  balok memiliki  kekakuan  yang  berbeda.  Injeksi grouting adalah proses di bawah tekanan ke  dalam  rongga,  pori-pori,  retakan  dan retakan  pada  batuan,  yang  menyebabkan cairan  menjadi  padat  secara  fisik  dan kimia dari waktu ke waktu.
Hubungan  beban  lendutan  yang  terjadi pada  BK  (Balok  Kontrol)  menunjukkan bahwa  baja  tulangan  bersifat  elastisitas penuh  hingga  balok  telah  retak  di  awal dengan  nilai  beban  sebesar  3,47  kN  dan lendutan  sebesar  2,00  mm.  Setelah  retak awal, balok memperlihatkan sifat elastoplastis baja hingga tulangan mengalami  leleh  dimana  nilai  beban sebesar 26,19 kN dengan lendutan sebesar 16,12  mm.  Setelah  tulangan  leleh,  beban masih  menunjukkan  peningkatan  namun sudah  tidak  proporsional.  Dari  kurva dilihat hubungan yang menjadi lebih datar dibanding  tulangan  leleh,  hal  ini  terjadi sampai  balok  mengalami  keruntuhan ( failure ) pada beban ultimit 28.12 dengan lendutan 51.86 mm.
Pada  balok  dengan  perbaikan  mortar grouting (BGR).
Grafik tersebut
menunjukkan  bahwa  balok  mengalami keretakan awal, dengan gaya sebesar 3,47 kN  dan  panjang  3,54  mm.  Balok memperlihatkan  sifat  elastoplastis  baja hingga  tulangan  mengalami  leleh  dimana nilai  beban  sebesar  11,99  kN  dengan lendutan sebesar 17,90 mm setelah retak awal.
Setelah  tulangan  leleh,  beban  masih menunjukkan  peningkatan  namun  sudah tidak  proporsional.  Terlihat  dari  kurva hubungan  yang  menjadi  lebih  datar  dari sebelumnya. Hal ini terjadi pada saat balok mengalami  keruntuhan  (kegagalan)  pada beban  ultimit  sebesar  14,73  kN  dengan panjang  70,94  mm.  Balok  BGR  memiliki daktilitas  yang  lebih  tinggi  dibandingkan balok  BK.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari lendutan  pada  beban  maksimum  balok BGR  yang  meningkat  37%  dibandingkan balok BK.

## Hubungan beban regangan
Untuk  mengevaluasi  beban  dan  regangan pada  beton  dan  baja,  dibuat  grafik beban dan regangan pada beton dan baja, seperti pada  Gambar  10  dan  Gambar  11  yang menunjukkan  bahwa  pada  balok  BK kondisinya berkisar antara beban sebesar 26,19  kN  dengan  regangan  sebesar  1214
0 5 10 15 20 25 30 35 0 20 40 60 80 B eb an (kN) Lendutan (mm) BK-01 BK 02 BK-03 BGR-01
BGR-02
µ 𝜀 menjadi  beban  sebesar  28,12  kN dengan regangan sebesar 2064 µ 𝜀 . Kondisi Balok  BGR  berkisar  antara  11,99  kN dengan  tingkat  penyambungan  kembali sebesar  864  µ 𝜀 hingga  14,73  kN  dengan tingkat  penyambungan  kembali  sebesar 3971 µ 𝜀 .
Berdasarkan hasil grafik hubungan beban- regangan  beton,  benda  uji  balok  yang
diberi perkuatan mortar grouting mampu mencapai regangan ultimit beton sebelum hancur  yaitu 𝜀𝑢 sebesar  3000  µ 𝜀 . Sedangkan  beton  normal  (BK)  telah mengalami  kehancuran  terlebih  dahulu sebelum mencapai regangan ultimit.
Gambar 10. Hubungan Beban – Regangan Beton
0 5 10 15 20 25 30 35 0 1000 2000 3000 4000 B eb an (kN) Regangan (µ 𝜀 ) BK-01 BK-02 BK-03 BGR-01 BGR-02 BGR-03
0 5 10 15 20 25 30 35 0 1000 2000 3000
4000
B eb an (kN) Regangan (µ 𝜀 ) BK-01 BK-02 BK-03 BGR-01 BGR-02 BGR-03 𝜀 𝑢 = 3000 𝜇𝜀 𝜀 𝑦 = 1580 µ 𝜀
Pada saat beban maksimum, regangan baja pada  balok  BK  dan  BGR  adalah  1932  µ 𝜀 , dan  1997  µ 𝜀 .  Berdasarkan  pengujian karakteristik  mekanis  tulangan  baja, didapatkan  regangan  leleh 𝜀𝑦 sebesar 1580  µ 𝜀 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tulangan  baja  pada  semua  balok  telah mencapai  regangan  lelehnya  pada  saat beban maksimum.

## Pola retak
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan,  semua balok  mengalami  gagal  kelenturan. Kegagalan  lentur  ini  merupakan  akibat dari  ketidakmampuan  balok  untuk mendapatkan  beban  yang  menghambat kekuatannya. Berdasarkan perkembangan
balok  beton  dapat  disimpulkan  bahwa jenis retak yang terjadi adalah retak lentur. Retak bergerak secara intens dari sisi tarik menuju  ke  sisi  tekan  benda  uji  dan  jenis retak yang terjadi adalah jenis retak lentur. Proses ini berlangsung sampai tercapainya beban  puncak,  dimana  beban  tidak  lagi bertambah tetapi lendutan terus bertambah  terutama  pada  bagian  retak yang  cukup  lebar  dan  secara  tiba-tiba menurun  drastis.  Proses  ini  berlangsung sampai tercapainya beban puncak, dimana beban  tidak  lagi  bertambah  tetapi lendutan terus bertambah terutama pada bagian retak yang cukup lebar dan secara tiba-tiba menurun drastis.
Gambar 12. Pola Retak dan Mode Kegagalan Balok BK
Benda uji balok BK yang terlihat di Gambar 12 retak pertama pada saat beban sebesar 3,40  kN.  Benda  uji  dalam  kondisi  leleh pada beban maksimum sebesar 28,12 kN dengan  panjang  retakan  yang  merambat melebihi  bagian  3/4  bentang  balok. Kegagalan balok BK merupakan kegagalan
lentur  yang  ditandai  dengan  tercapainya regangan  leleh  pada  tulangan  tarik  dan terjadinya  deformasi  yang  besar  pada balok  sebelum  beton  pada  sisi  tekan mengalami kehancuran.
Gambar 13. Pola Retak pada Balok Grouting (BGR)
Pada  benda  uji  balok  BGR,  ditemukan micro-crack pada  sambungan  beton normal dan mortar grouting seperti yang ditunjukkan  pada  Gambar  13.  Dari  sisi perkembangan  retak,  hampir  seluruh retak  berawal  dari micro-crack yang terjadi  pada  area  sambungan.  Pada  saat beban  maksimum,  beton  pada  sisi  tekan hancur  dan  terjadi  kegagalan debonding yaitu  hilangnya  lekatan  antara  beton normal dan mortar grouting yang terlihat
dari terputusnya retak-retak pada sambungan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Beban maksimum balok BGR menurun 47,62% dibandingkan balok BK, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan grouting pada  balok  yang  mengalami kerusakan tidak mampu meningkatkan kapasitas kekuatan beton tetapi hanya berfungsi  sebagai  perbaikan  untuk menutupi  beton  yang  mengalami spalling agar bentuknya seperti semula.
Sementara  itu,  balok  BGR  memiliki daktilitas
yang lebih tinggi dibandingkan  balok  BK.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  lendutan  pada  beban maksimum balok BGR yang meningkat 37% dibandingkan balok BK. 2. Adanya perbaikan grouting berpengaruh terhadap mode kegagalan balok, dimana balok dengan perkuatan mortar grouting mengalami  kegagalan debonding ,  sedangkan  balok  kontrol mengalami kegagalan lentur. Selain itu, kedua balok mengalami kondisi under- reinforced dimana tulangan pada kedua balok  leleh  terlebih  dahulu  sebelum beton hancur.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  a. A. Y. S. Hariati, " Studi Komparatif Kerusakan  Beton  Pada  Struktur Kolom Yang Keropos Dengan Metode Grouting," Teknik  Sipil  Universitas Internasional Batam, 2020
[2]  A.  S.  Annisa,  "Failure  Pattern Analysis  Of  Reinforced  Concrete Beams  Strengthened  With  Mortar Grouting And Pva Fiber," Departemen Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin., 2021.
[3]  B.  S.  N.  S.  4431:2011,  Cara  Uji  Kuat Lentur  Beton  Normal  Dengan  Dua Titik  Pembebanan,  Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional, 2011.
[4]  B. S. N. 03-6825-2002, 2002, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, Metode
Pengujian  Kekuatan  Tekan  Mortar Semen  Portland  Untuk  Pekerjan Sipil.
[5]  B.  S.  N.  I.  SNI-03-2847-2002,  Tata Cara  Perhitungan  Struktur  Beton untuk  Bangunan  Gedung,  Jakarta:
Badan Standarisasi Nasional, 2002.
[6]  C. Digital, "Civil Digital," 9 July 2014. [Online]. Available: https://civildigital.com/spalling- concrete-causes-prevention-repair/.
[Accessed 5 12 2022].
[7]  M.  G.  Drajat,  "Studi  Eksperimental
Pengaruh Ketebalan Semen Grouting Pada  Daerah  Tarik  Terhadap Perilaku Lentur Balok Beton Bertulang," Diploma thesis,
Universitas Andalas, 2020.
[8]  P.  H.  L.  Cemerlang.,  "Korosi  Pada Beton  Bertulang,"  12  7  2016. [Online]. Available: https://hesa.co.id/korosi-pada- beton-bertulang/.  [Accessed  1  3 2022].
[9]  Standar corps of engineering CDR C-
621 dan ASTM C-1107.